Beiträge zur Kenntnis der thermischen Dissoziation etc. ß2B 
säure stufenweise erfolgt. Darnach geht Bleicarbonat bei 335 ° 
erst in ein basisches Carbonat über, welches seinerseits bei 460° 
seinen Gehalt an Kohlensäure verliert. Die Aufnahme der Ab- 
kühlungskurve des basischen Carbonates ergab keinen Anhalt für 
das Vorhandensein einer Wärmeentwicklung, die dann einer Um- 
wandlung hätte zugeschrieben werden müssen. 
Was nun die Zusammensetzung des auf diese Weise auf- 
gefundenen und bisher wohl noch unbekannt gewesenen basischen 
Bleicarbonats anbetrifft , so wagen wir hierfür auf Grund der 
vorliegend beschriebenen Untersuchungen eine bestimmte Formel 
noch nicht aufzustellen. Die beiden Wärmebindungen liegen so 
nahe beisammen, daß sie sehr wahrscheinlich ineinander über- 
greifen. Außerdem wird bei der eingehaltenen verhältnismäßig 
raschen Erhitzung die Temperatur innerhalb der Probesubstanz 
niemals eine so gleichmäßige gewesen sein, wie es zur Klärung 
der Frage erforderlich wäre. Am Bande ist sie naturgemäß höher 
als in den Mittelpartien, weshalb auch die Rotfärbung der Sub- 
stanz vom Rande aus eintrat. Die endgültige Formulierung des 
neuen basischen Carbonates möchten wir auf später verschieben, 
und es sind hierfür besondere Untersuchungen bereits im Gange. 
Das von uns gefundene Ergebnis weicht von der Angabe 
Schnabel’s, wonach sich Bleicarbonat schon bei 200° in Bleioxyd 
und Kohlensäure zerlegt, nicht unwesentlich ab. Allerdings ist 
hierbei zu berücksichtigen, daß die Angabe Schnabel’s recht un- 
bestimmt gehalten ist. Durch die mechanische Fortführung des 
Kohlendioxyds, wie sie ja bei den Arbeiten im großen immer mehr 
oder weniger stattfindet , kann infolge der Verminderung des 
Partialdruckes des C 0 2 die Zerlegung eher zu Ende geführt 
werden als bei der hier eingehaltenen Arbeitsweise , wo eine 
ruhende Gasschicht zur Anwendung kam. Mit den Angaben von 
Colson bez. Brill stimmt unser Befund, soweit es sich um den 
Beginn der Zerlegung des PbC0 3 handelt, befriedigend überein. 
Davon abweichend und neu ist das Ergebnis, daß die Zersetzung 
stufenweise vor sich geht. 
Zinkspat (Fig. 3). 
Die Analyse ergab 98,60 °/o ZnC0 3 und 1,28% CaC0 3 . 
Beobachtet wurde bei der Erhitzung bis zu 1020° nur eine Wärme- 
bindung, welche bei etwa 395 ° einsetzt. Das Maximum der 
Wärmetönung liegt bei 440 °. Bei einer Probe, welche bis zu 
600° erhitzt wurde, betrug der Gewichtsverlust 99,4 °/o bei der 
Erhitzung bis zu 1020° 100 °/o des für C0 2 theoretisch erforder- 
lichen Betrages. Der in beiden Fällen verbliebene Rückstand 
brauste mit Salzsäure behandelt nicht auf. Soweit ein Vergleich 
möglich ist, stimmt unser Befund mit den von Doeltz und Grau- 
mann erhaltenen befriedigend überein. 
